18 (2) (2023) 86-94

## Teknika
http://journals.usm.ac.id/index.php/teknika

## Pengaruh  Kadar  Air  Kayu  Terhadap  Kuat  Lentur  Kayu  di  Kota
Sorong – Papua Barat Daya
Muhammad Nur Fajar 1 , Herlina Arifin 2  , Didik Setyo Purwantoro 3 , Alfina Maysyurah 4 , Awal Al-Ghazali 5
1,2,3,4,5 Universitas Muhammadiyah Sorong, Indonesia
DOI : 10.26623/teknika.v18i2.7828

## Info Artikel
___________________ Sejarah Artikel: Disubmit : 2023-09-18
Direvisi : 2023-10-20 Disetujui : 2023-10-23 ___________________
Keywords:
Flexural Strength; Water Content; Wood _______________________ Abstrak ____________________________________________________________ Indonesia  merupakan  salah  satu  negara  dengan  sumber  daya  alam  berupa  kayu  yang melimpah,  Salah  satu  sumberdaya  alam  yang  melimpah  adalah  kayu. Dan  salah  satu daerah di Indonesia yang memiliki Kawasan hutan yang cukup besar adalah Pulau Papua. Dari sekian banyak jenis kayu yang ada, hanya sebagian kecil saja yang telah diketahui sifat dan kegunaannya. Maka selanjutnya akan dilakukan pengujian kuat lentur terhadap kayu  yang  tidak  dikeringkan  dan  kayu  yang  mengalami  proses  pengeringan,  hal  ini bertujuan untuk melihat seberapa besar pengaruh kadar air terhadap kuat lentur dari kayu yang beredar di Kota Sorong – Papua Barat Daya. Setelah dilakukan pengujian kadar air dan kuat lentur, maka diketahui bahwa semakin rendah kadar air dari kayu maka nilai kuat  lentur  dari  kayu  akan  semakin  tinggi,  Hal  ini  dikarenakan  jika  kadar  air  kayu berkurang (semakin kering) maka kayu akan mengalami penyusutan dan membuat kayu tersebut semakin padat hingga kerapatannya lebih tinggi dan membuat kayu semakin kuat menahan gaya lentur. Hal ini sejalan dengan standar SNI 7973:2013 yang mensyaratkan kayu  harus  memiliki  kadar  air  dibawah  30%  untuk  bisa  dipakai  sebagai  material konstruksi.

## Abstract
____________________________________________________________ Indonesia is one of the countries with abundant natural resources in the form of wood, one of the abundant natural resources is wood. One of the areas in Indonesia that has a large enough forest area is Papua Island. Of the many types of wood that exist, only a small part has known properties and uses. Then the next flexural strength test will be carried out on wood that is not dried and wood that undergoes a drying process, this aims to see how much influence  the moisture content has on the bending strength of wood circulating in Sorong City - Southwest Papua. After testing the moisture content and bending strength, it is known that the lower the moisture content of the wood, the higher the bending strength value of the wood, this is because if the moisture content of the wood decreases (the drier) the wood will shrink and make the wood denser until the density is higher and makes the wood  stronger  to  withstand  bending  forces.  This  is  in  line  with  SNI  7973:2013  standards  which require wood to have a moisture content below 30% to be used as construction material.
 Alamat Korespondensi: Jln Pendidikan No. 27, Kota Sorong
E-mail: herlinaafn22@gmail.com
p-ISSN 1410-4202 e-ISSN 2580-8478

## PENDAHULUAN
Indonesia  merupakan  salah  satu  negara  dengan  sumber  daya  alam  berupa  kayu  yang melimpah,  Salah  satu  sumberdaya  alam  yang  melimpah  adalah  kayu  (Syaiful,  Listyorini,  & Maharani, 2015). Salah satu daerah di Indonesia yang memiliki Kawasan hutan yang cukup besar adalah Pulau Papua. Terdapat lebih kurang 4.000 jenis kayu namun hanya beberapa jenis kayu saja yang  umum  digunakan  sebagai  bahan  konstruksi  bangunan  terutama  jenis-jenis  kayu yang memiliki kekuatan dan keawetan tinggi (Saefudin, 2007), (Siska, Desyanti, & Fakhruzy, 2022). Hal ini dikarenakan dari sekian banyak jenis kayu yang ada, hanya sebagian kecil saja yang telah diketahui sifat  dan  kegunaannya.  Sebagian  masyarakat  masih  cenderung  menggunakan  jenis  kayu  tertentu sebagai bahan baku konstruksi (Mboroh, Hunggurami, & Utomo, 2021).
Dalam  dunia  konstruksi  kayu  merupakan  salah  satu  bahan  material  yang  paling  dominan digunakan  selain  beton  dan  baja  (Khotimah  , Manik,  &  Jokosisworo,  2014). Kayu  dipilih  sebagai bahan  konstruksi  selain  karena  alasan  mudah  didapat,  harganya  relatif  murah  dan  memiliki  nilai estetika yang tinggi. Selain itu pada tahun 1981 Frick menyatakan bahwa material kayu akan selalu dibutuhkan manusia karena sifat utama yang dimiliki yaitu kayu merupakan kekayaan alam ( natural resources ) yang tidak akan pernah habis, mudah dalam pemrosesan serta memiliki sifat-sifat spesifik yang tidak dimiliki oleh bahan lain (Alokabel, Lay, & Wonlele, 2017).
Sifat  fisik  dan  sifat  mekanik  kayu  sangat  diperlukan  dalam  sebuah  desain  konstruksi  kayu (Masdar, 2018). Dalam hal ini salah satu sifat fisik yang biasa dikontrol dalam penggunanaan kayu sebagai  material  konstruksi  adalah  kadar  air,  hal  ini  dibuktikan  pada  bambu  bagian  tengah  yang dengan  kadar  air  paling  rendah  memiliki  nilai  kuat  tarik  paling  tinggi  yaitu  397,08  Mpa  (Fajar, Parung, & Amiruddin, 2023). Kemudian salah satu sifat mekanis kayu adalah kuat lentur. Kuat lentur adalah kekuatan kayu untuk menahan beban lentur, dan kuat tekan suatu jenis kayu adalah kekuatan kayu  untuk  menahan  muatan  jika  kayu  itu  dipergunakan  untuk  penggunaan  tertentu  (Juniawan, Santosa , & Jokosisworo, 2015), (Morena, Ermiyati, Novan, & Novianti, 2021), (Sari, Erniwati, & Hapid, 2015).
Pada penelitian terdahulu (Idris, Kamaldi, & Novan, 2019) melakukan pengujian kuat tekan terhadap dua variasi yaitu kuat tekan  kering udara dan kering oven. Hasil yang didapat yaitu kuat tekan sejajar Kayu Ulin lebih besar apabila Kayu Ulin dalam keadaan kering oven daripada kering udara,  dengan nilai  kuat  tekan  sejajar  serat  kering  oven 26,69 MPa  dan kering udara 17,58 MPa. Sedangkan hasil kuat geser lebih besar kering udara daripada kering oven dengan nilai kering udara 3,04 MPa dan kering oven 2,81 MPa.
Dari beberapa penelitian terdahulu, maka selanjutnya akan dilakukan pengujian kuat lentur terhadap kayu yang tidak dikeringkan dan kayu yang mengalami proses pengeringan, hal ini bertujuan untuk melihat seberapa besar pengaruh kadar air terhadap kuat lentur dari kayu yang beredar di Kota Sorong – Papua Barat Daya.

## METODE
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengujian secara langsung di laboratorium dengan menggunakan standar SNI 03-6850-2002 untuk pengujian kadar air dan  SNI 03-3539-1995 untuk pengujian kuat lentur kayu. Sampel yang akan diuji adalah 3 jenis kayu yang sering digunakan sebagai  material  konstruksi  di  Kota  Sorong  yaitu  Kayu  Besi  ( Eusideroxylon  zwageri ),  Kayu  Matoa ( Pometia pinnata ) dan Kayu Damar ( Agathis dammara ). Selanjutnya ketiga jenis kayu yang digunakan akan dilakukan uji lentur dengan dua keadaan yaitu keadaan basah dan keadaan kering udara, yang mana kayu tersebut akan dijemur selama 3-4 hari sampai kayu kering. Untuk rincian jumlah sampel yang akan diuji dapat dilihat pada Tabel 1.
Tabel 1 . Rincian Sampel Uji Jenis Kayu Kondisi Basah  Kering Udara Kayu Besi ( Eusideroxylon zwageri ) 3 3 Kayu Matoa ( Pometia pinnata ) 3 3 Kayu Damar ( Agathis dammara ) 3 3
Metode analisis data yang digunakan adalah membandingkan hasil pengujian kuat lentur dari sampel kayu sesuai rincian pada Tabel 1. Untuk melihat seberapa besar pengaruh kadar air terhadap kekuatan lentur dari ketiga jenis kayu yang diuji.

## Kadar Air Kayu
Kadar air pada pada kayu adalah jumlah kandungan air pada kayu yang dinyatakan dengan satuan persen, yang mana kayu tersebut dalam kondisi kering oven, pengujian kadar air menggunakan standar SNI 03-6850-2002, selanjutnya untuk menghitung kadar air pada kayu dapat menggunakan persamaan sebagai berikut :
Kadar Air Kayu = 𝑊1−𝑊2 𝑊2 × 100% (1)
Dimana 𝑊1 merupakan  berat  kayu  sebelum  di  oven  dan 𝑊2 adalah  kayu  setelah  di  oven selama 24 jam. Untuk pengujian kadar air kayu dilakukan setiap selesai pengujian kuat lentur, dimana sampel hasil uji kuat lentur diambil ukuran 5 cm x 5 cm x 5 cm, untuk mengetahui kadar air pada saat kayu diuji.

## Kuat Lentur Kayu
Kuat lentur kayu merupakan kemampuan kayu dalam memikul beban  dengan kondisi tegak lurus sumbu benda uji, untuk pengujian kuat lentur kayu sendiri menggunakan metode pembebanan two point loads .  Berikut adalah model pembebanan dan contoh setting alat uji lentur :
Gambar 1 . Model Pembebanan Sampel Uji Lentur 225 150 225 50 50 600
Gambar 2 . Setting Alat Uji Lentur
Selanjutnya  untuk  menghitung  nilai  kuat  lentur  dari  sampel  kayu  yang  diuji  menggunakan persamaan sebagai berikut :
Kuat Lentur (MOR) = 3.𝑃.𝐿 2.𝑏.ℎ 2 (2)
Dimana : P  = Beban maksimum (N) L  = Jarak tumpuan terhadap beban (mm) b  = Lebar benda uji (mm) h  = Tinggi benda uji (mm)

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Hasil Pengujian Kadar Air Kayu
Pengujian kadar air dilakukan sebanyak 3 kali dalam kondisi tanpa pengeringan dan kondisi kering udara, hal ini bertujuan untuk mengetahui kadar air dari kayu yang akan dilakukan pengujian kuat lentur. Untuk hasil kadar air kayu dapat dilihat pada Tabel 2, Tabel 3, dan Tabel 4.
Tabel 2 . Hasil Pengujian Kadar Air Kayu Besi ( Eusideroxylon zwageri ) Kondisi No. Sampel Berat Basah Berat Kering  Berat Air  Kadar Air  Rata-rata Tanpa Pengeringan B1 75,04           58,37 16,67           28,56 28,90 B2 75,90           60,08 15,82           26,33 B3 76,67           58,17 18,50           31,80 Kering Udara B4 74,97           64,14 10,83           16,88 19,29 B5 77,53           64,24 13,29           20,69 B6 74,81           62,18 12,63           20,31
Dari Tabel 2 dapat dilihat Kayu Besi ( Eusideroxylon zwageri ) yang telah diuji kuat lentur tanpa pengeringan memiliki kadar air rata-rata sebesar 28,90%. Sedangkan untuk Kayu Besi ( Eusideroxylon zwageri ) yang melalui proses pengeringan (kering udara) memiliki kadar air rata-rata sebesar 19,29%.
Tabel 3 . Hasil Pengujian Kadar Air Kayu Matoa ( Pometia pinnata ) Kondisi No. Sampel Berat Basah Berat Kering  Berat Air  Kadar Air  Rata-rata Tanpa Pengeringan M1 84,10           60,57 23,53           38,85 33,40 M2 86,33           61,49 24,84           40,40 M3 70,43           58,23 12,20           20,95 Kering Udara M4 87,24           68,40 18,84           27,54 27,02 M5 82,43           65,71 16,72           25,45 M6 82,72           64,59 18,13           28,07
Dari  Tabel 3  dapat  dilihat Kayu Matoa  ( Pometia  pinnata )  yang  telah  diuji  kuat lentur  tanpa pengeringan  memiliki  kadar  air  rata-rata  sebesar  33,40%.  Sedangkan  untuk  Kayu  Matoa  ( Pometia pinnata ) yang melalui proses pengeringan (kering udara) memiliki kadar air rata-rata sebesar 27,02%.
Tabel 4 . Hasil Pengujian Kadar Air Kayu Damar ( Agathis dammara ) Kondisi No. Sampel Berat Basah Berat Kering  Berat Air  Kadar Air  Rata-rata Tanpa Pengeringan D1 72,81           47,21 25,60           54,23 52,39 D2 81,97           54,82 27,15           49,53 D3 84,60           55,14 29,46           53,43 Kering Udara D4 92,90           71,80 21,10           29,39 27,23 D5 100,60           80,11 20,49           25,58 D6 100,99           79,69 21,30           26,73
Dari Tabel 4 dapat dilihat Kayu Damar ( Agathis dammara ) yang telah diuji kuat lentur tanpa pengeringan  memiliki  kadar  air  rata-rata  sebesar  52,39%.  Sedangkan  untuk  Kayu  Damar  ( Agathis dammara ) yang melalui proses pengeringan (kering udara) memiliki kadar air rata-rata sebesar 27,23%.

## Hasil Pengujian Kuat Lentur Kayu
Pengujian Kuat lentur dilakukan sebanyak 3 sampel dari masing-masing kayu yang akan diuji, dan selanjutnya akan dihitung kuat lenturnya berdasarkan  SNI 03-3539-1995. Untuk hasil uji kuat lentur dari ketiga jenis kayu dapat dilihat pada Tabel 5, Tabel 6, dan Tabel 7.
Tabel 5 . Hasil Pengujian Kuat Lentur Kayu Besi ( Eusideroxylon zwageri ) No. Sampel Kondisi Lebar (mm) Tinggi (mm) Jarak Tumpuan (mm) Beban Maks. (N) Kuat Lentur N/mm 2 (Mpa) Rata- rata B1 Tanpa Pengeringan 50 46 225 14.000 44,66 43,87 B2 48,5 46,5 225 13.000 41,84 B3 52,5 47 225 15.500 45,11 B4 Kering Udara 49,5 44 225 19.000 66,91 62,05 B5 47,5 44,5 225 16.500 59,20 B6 45 44 225 15.500 60,05
Dari Tabel 5 dapat dilihat Kayu Besi ( Eusideroxylon zwageri ) yang telah diuji kuat lentur tanpa pengeringan  memiliki  kuat  lentur  rata-rata  sebesar  43,87  MPa.  Sedangkan  untuk  Kayu  Besi ( Eusideroxylon zwageri ) yang melalui proses pengeringan (kering udara) memiliki kuat lentur rata-rata sebesar 62,05 MPa.
Tabel 6 . Hasil Pengujian Kuat Lentur Kayu Matoa ( Pometia pinnata ) No. Sampel Kondisi Lebar (mm) Tinggi (mm) Jarak Tumpuan (mm) Beban Maks. (N) Kuat Lentur N/mm 2 (Mpa) Rata- rata M1 Tanpa Pengeringan 47 46 225 9.500 32,24 32,26 M2 48,5 46,5 225 9.500 30,57 M3 48 45,5 225 10.000 33,96 M4 Kering Udara 49,5 43,5 225 13.000 46,84 50,00 M5 51 45 225 16.500 53,92 M6 45 44,5 225 13.000 49,24
Dari  Tabel 6  dapat  dilihat Kayu Matoa  ( Pometia  pinnata )  yang  telah  diuji  kuat lentur  tanpa pengeringan  memiliki  kuat  lentur  rata-rata  sebesar  32,26  MPa.  Sedangkan  untuk  Kayu  Matoa ( Pometia  pinnata )  yang  melalui  proses  pengeringan  (kering  udara)  memiliki  kuat  lentur  rata-rata sebesar 50,00 MPa.
Tabel 7 . Hasil Pengujian Kuat Lentur Kayu Damar ( Agathis dammara ) No. Sampel Kondisi Lebar (mm) Tinggi (mm) Jarak Tumpuan (mm) Beban Maks. (N) Kuat Lentur N/mm 2 (Mpa) Rata- rata D1 Tanpa Pengeringan 55,5 56 225 13.500 26,18 24,36 D2 45,5 47 225 6.500 21,83 D3 52 45,5 225 8.000 25,08 D4 Kering Udara 46,5 43 225 12.500 49,07 45,85 D5 45,5 46,5 225 13.500 46,31 D6 43,5 46 225 11.500 42,17
Dari Tabel 7 dapat dilihat Kayu Damar ( Agathis dammara ) yang telah diuji kuat lentur tanpa pengeringan  memiliki  kuat  lentur  rata-rata  sebesar  24,36  MPa.  Sedangkan  untuk  Kayu  Damar
( Agathis  dammara )  yang  melalui  proses  pengeringan  (kering  udara)  memiliki  kuat  lentur  rata-rata sebesar 45,85 MPa.
Gambar 3 . Kurva Hasil Pengujian Kuat Lentur Tiap-tiap Jenis Kayu
Dari  Gambar  3  dapat  dilihat  bahwa  kayu  yang  melalui  proses  pengeringan  (kering  udara) memiliki kuat lentur yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan kayu yang tidak dikeringkan terlebih dahulu. Selain itu dari ketiga jenis kayu yang diuji, Kayu Besi ( Eusideroxylon zwageri ) memiliki kuat lentur yang paling tinggi yaitu 62,05 MPa untuk kayu dalam kondisi kering udara dan 43,87 MPa untuk kayu  dalam kondisi  tanpa pengeringan.  Kayu Matoa  ( Pometia pinnata )  memiliki  kuat  lentur sebesar 50,00 MPa untuk kayu dalam kondisi kering udara dan 32,26 MPa untuk kayu dalam kondisi tanpa pengeringan. Kayu Damar ( Agathis dammara ) memiliki kuat lentur paling rendah yaitu 45,85 MPa  untuk  kayu  dalam  kondisi  kering  udara  dan  24,36  MPa  untuk  kayu  dalam  kondisi  tanpa pengeringan

## Hubungan Antara Kadar Air dan Kuat Lentur Kayu
Dari pengujian kadar air dan kuat lentur selanjutnya kedua hasilnya dikorelasikan dan dilihat hubungan antara kedua hasil pengujian tersebut, untuk rekap hasil pengujian kadar air dan kuat lentur dapat dilihat pada Tabel 8.
Tabel 8 . Hasil Pengujian Kuat Lentur Kayu Damar ( Agathis dammara ) Kondisi Jenis Kayu Kadar Air (%)  Kuat Lentur (MPa) Tanpa Pengeringan Kayu Besi 28,90 43,87 Kayu Matoa 33,40 32,26 Kayu Damar 52,39 24,36 Kering Udara Kayu Besi 19,29 62,05 Kayu Matoa 27,02 50,00 Kayu Damar 27,23 45,85
Dari Tabel 8 dapat dilihat bahwa Kayu Besi yang telah dikeringkan (kering udara) memiliki kuat lentur yang paling tinggi sebesar 62,05 MPa, selain itu Kayu Besi yang dikeringkan juga memiliki
kadar  air yang paling  rendah  sebesar  19,29  %.  Hasil kuat  lentur  yang  paling rendah adalah Kayu Damar yang tidak mengalami proses pengeringan (basah) dengan kuat lentur sebesar 24,36 MPa dan nilai kadar air sebesar 52,39 yang mana nilai tersebut merupakan nilai kadar air yang paling tinggi. Berikut adalah kurva hubungan antara kadar air dan kuat lentur dari ketiga jenis kayu.
Gambar 4 . Kurva Hubungan Antara Kadar Air dan Kuat Lentur Kayu
Dari Gambar 4 dapat dilihat bahwa semakin rendah kadar air dari kayu maka nilai kuat lentur dari kayu akan semakin tinggi, hal ini berlaku untuk Kayu Besi ( Eusideroxylon zwageri ), Kayu Matoa ( Pometia  pinnata )  dan  Kayu  Damar  ( Agathis  dammara ).  Hal  ini  dikarenakan  jika  kadar  air  kayu berkurang  (semakin  kering)  maka  kayu  akan  mengalami  penyusutan  dan  membuat  kayu  tersebut semakin  padat  hingga  kerapatannya  lebih  tinggi  dan  membuat  kayu  semakin  kuat  menahan  gaya lentur. Hal ini sejalan dengan standar SNI 7973:2013 yang mensyaratkan kayu harus memiliki kadar air dibawah 30% untuk bisa dipakai sebagai material konstruksi.
Setelah dilakukan pengujian kadar air dan kuat lentur diperoleh hasil untuk kadar air paling tinggi yaitu Kayu Damar dengan kadar air tanpa dikeringkan sebesar 52,39 % dan kadar air kering udara sebesar 27,23 %. Kayu Matoa mempunyai nilai kadar air tanpa dikeringkan sebesar 33,40 % dan kadar air kering udara sebesar 27,02 %. Kayu dengan kadar air paling rendah yaitu Kayu Besi dengan  kadar air  tanpa  dikeringkan  sebesar  28,90  %  dan kadar  air  kering udara  sebesar  19,29  %. Berbanding terbalik dengan kadar air nilai kuat lentur terkuat dimiliki oleh Kayu Besi dengan nilai kuat lentur sebesar 43,87 MPa untuk kondisi tanpa pengeringan, dan 62,05 MPa untuk kayu setelah dikeringkan (kering udara). Kayu Matoa memiliki nilai kuat lentur sebesar 32,26 MPa untuk kondisi tanpa pengeringan, dan 50,00 MPa untuk kayu setelah dikeringkan (kering udara). Kayu Damar yang memiliki kadar air paling tinggi memiliki nilai kuat lentur sebesar 24,36 MPa untuk kondisi tanpa pengeringan, dan 45,85 MPa untuk kayu setelah dikeringkan (kering udara).

## SIMPULAN
Dari hasil analisa di atas menunjukkan bahwa semakin rendah kadar air kayu maka nilai kuat lentur  dari kayu  akan  semakin  tinggi,  hal  ini  dikarenakan  jika  kadar  air  kayu berkurang  (semakin kering) maka kayu akan mengalami penyusutan dan membuat kayu tersebut semakin padat hingga kerapatannya  lebih  tinggi  dan  membuat  kayu  semakin  kuat  menahan  gaya  lentur.  Hasil  tersebut sejalan dengan standar SNI 7973:2013 yang mensyaratkan kayu harus memiliki kadar air di bawah 30%  untuk  bisa  dipakai  sebagai  material  konstruksi,  dan  dari  beberapa  sampel  yang  diuji  di  atas menunjukkan nilai yang hampir sama dimana nilai kadar air di bawah 30%.

## DAFTAR PUSTAKA
Alokabel,  K.,  Lay,  Y.  E.,  &  Wonlele,  T.  (2017).  PENENTUAN  KELAS  KUAT  KAYU  LOKAL  DI PULAUTIMOR SEBAGAI BAHAN KONSTRUKSI. JUTEKS (Jurnal Teknik Sipil), 2 (2), 139-148. Badan  Standardisasi  Nasional.  (1995). SNI  03-3958-1995:  Metode  Pengujian  Kuat  Tekan  Kayu  di  Laboratorium. Jakarta: Badan Standardisasi Nasional. Badan  Standardisasi  Nasional.  (2013). SNI  7973:2013,  Spesifikasi  Desain  untuk  Konstruksi  Kayu. Jakarta:  Badan Standardisasi Nasional.
Badan Standardisasi Nasional. (2022). SNI 03-6850-2002: Metode Pengujian Pengukuran Kadar Air Kayu dan Bahan Berkayu. Jakarta: Badan Standardisasi Nasional.
Fajar, M. N., Parung, H., & Amiruddin, A. A. (2023). Perilaku Lekatan Tulangan Bambu Takikan Terhadap Beton Normal Dan Beton SCC. Konstruksia, 14 (2), 1-8.
Idris,  M.,  Kamaldi,  A.,  &  Novan,  A.  (2019).  Kekuatan  Tekan  Sejajar  dan  Geser  Kayu  Ulin  (Eusideroxylon Zwageri) di Kota Pekanbaru Berdasarkan SNI 7973:2013. Jurnal Teknik, 13 (1), 95-103. Juniawan,  E.,  Santosa  ,  A.  B.,  &  Jokosisworo,  S.  (2015).  ANALISA  KEKUATAN  SAMBUNGAN  KAYU LABAN (VITEX PINNATA L.) PADA KONSTRUKSI GADING KAPAL TRADISIONAL. Jurnal Teknik Perkapalan, 3 (1), 73-82.
Khotimah  ,  K.,  Manik,  P.,  &  Jokosisworo,  S.  (2014).  ANALISA  TEKNIS  BAMBU  LAMINASI  SEBAGAI MATERIAL KONSTRUKSI PADA LUNAS KAPAL PERIKANAN. Jurnal Teknik Perkapalan, 2 (1), 1-11.
Masdar, A. (2018). PERBANDINGAN KEKUATAN TEKAN SEJAJAR SERAT TERHADAP KEKUATAN TEKAN  TEGAK LURUS  SERAT  PADA  KAYU MAHONI (SWIETENIA  MAHAGONI). Jurnal Ilmiah Telsinas Elektro, Sipil Dan Teknik Informasi, 1 (2), 8-11.
Mboroh, F. F., Hunggurami, E., & Utomo, S. (2021). IDENTIFIKASI KUAT ACUAN KAYU LONTAR DAN KAYU KELAPA. Jurnal Teknik Sipil, 10 (1), 49-62.
Morena, Y., Ermiyati, Novan, A., & Novianti, Y. (2021). Pengujian Kuat Lentur Dan Kuat Tekan Kayu Sengon Dengan Mengunakan Lapisan/ Coating Resin. Sainstek (e-Journal), 9 (2), 137-142.
Saefudin,  A.  (2007).  PEMANFAATAN  KAYU  SEBAGAI  BAHAN  STRUKTUR  BANGUNAN. Menara: Jurnal Teknik Sipil, 2 (1), 23-36.
Sari,  N.,  Erniwati,  &  Hapid,  A.  (2015).  SIFAT  MEKANIKA  KAYU  KEMIRI  (Aleurites  mollucana  Willd) ASAL SULAWESI TENGAH BERDASARKAN ARAH AKSIAL. WARTA RIMBA, 3 (2), 73-79. Siska,  R.,  Desyanti,  &  Fakhruzy.  (2022).  INTENSITAS  SERANGAN  RAYAP  PADA  BANGUNAN MUSEUM  ADITYAWARMAN  KOTA  PADANG  PROVINSI  SUMATERA  BARAT. J.  Sumatera Tropical Forest Research (Strofor Journal), 6 (1), 45-52.
Syaiful, Listyorini, T., & Maharani, R. M. (2015). ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM PERSEDIAAN HASIL HUTAN RAKYAT KOTA JEPARA. Prosiding SNATIF Ke-2 (pp. 381-388). Kudus: Fakultas Teknik-Universitas Muria Kudus.